üher die PjroeleldricUät der Mineralien. 91 



Abgebrochenes Stück einer im Innern fasrigen Kugel, ebendaher; 

 Kugelfläche nicht elektrisch. Auf der Bruchfläche analog und antilog elek- 

 trische Stellen. 



Abgebrochenes Stück einer fasrigen grünen Kugel, ebendaher. Auf 

 der Bruchfläche deutlich stralig, die Fasern von einem Punkte ausgehend. 

 Dieser Punkt bis zu einem kleinen Umkreise stark analog, die äufsere Ku- 

 gelfläche antilog elektrisch. 



Alle diese Beobachtungen stimmen mit einander überein und lehren 

 eine eigenthümliche, bisher unbekannte Vertheilung der elektrischen Pole 

 an Krystallen kennen. Bei den bisher aufgeführten Krjstallen (den Termi- 

 nal-polarischen) mündete nämlich jede einzelne elektrische Axe an der 

 Oberfläche des Krystalls, und es fand sich daher stets eine gerade Anzahl 

 von Polen vor. Der Prehnit hingegen hat zwei gegen einander gekehrte 

 elektrische Axen, deren analoge Pole zusammenfallen, und erscheint daher 

 3 polig. Die kurze Diagonale der Basis des Prisma giebt die Richtung bei- 

 der Axen, deren gemeinschaftlicher analoger Pol in der Mitte liegt, wäh- 

 rend die zugehörigen beiden antilogen Pole an den Enden dieser Linie 

 liegen. Da diese Vertheilung durch die ganze Masse des Krystalles geht, 

 so müssen die scharfen Seitenkanten unelektrisch sein ; eine Abstumpfung 

 der scharfen Seitenkante trifft immer den analogen Pol, eine Abstumpfung 

 der stumpfen Kante nur dann, wenn sie durch die lange Diagonale der Basis 

 geht. Wir nennen diese Art der pyroelektrischen Vertheilung Central- 

 polarisch. 



2. Topas. 



Es wurden 28 Exemplare untersucht, zumeist brasilianische, wenige 

 sibirische und sächsische. Die ersten waren am stärksten elektrisch, zwei 

 sächsische und einer vom Ural waren es so schwach, dafs sie kaum eine Be- 

 stimmung zuliefsen. Die Krystalle hatten, bis auf zwei, nur Ein vollstän- 

 dig auskrystallisirtes Ende, am andern Ende waren sie verbrochen. Wir 

 suchten zuerst die elektrische Axe des Topases in der Säulenaxe zu bestim- 

 men, konnten aber zu keinem Resultate kommen. Die Krystalle waren bis 

 130 oder 150*^ erhitzt und dann bei Abkühlung untersucht worden; das aus- 

 krystallisirte Ende fand sich bei einigen Exemplaren positiv, bei andern ne- 

 gativ elektrisch, ohne dafs eine wesentliche Verschiedenheit in der Ausbil- 



M2 



